1260 
C. Doelter, 
beim Schmelzpunkte tritt ein sprunghaftes Fallen bei zirka 
1260 bis 1265°, entsprechend dem Schmelzbeginne, dann 
wieder allmähliches, aber sehr langsames Fallen; erst weit über 
dem Schmelzpunkte, bei 1345°, trat der Punkt ein, bei welchem 
nur noch minimale Änderungen folgen, die Kurve nähert sich 
der Horizontalen. 
Versuch II, Die Distanz der platinierten Elektroden betrug 
wie bei den meisten Versuchen 10*5 mm, das Pulver war fest 
im Tiegel eingepreßt und die Gewichtsmenge des Minerales 
betrug 13*2^. Der Versuch begann bei 1130°, bei welcher 
Temperatur der Widerstand 5536 ü betrug; die Schmelze 
beginnt bei 1260° sich zu verändern, ist bei 1290° weich. Bei 
dieser Temperatur beträgt der Widerstand nur noch 300° 
um bald darauf bei 1350°, bei welcher Temperatur die Schmelze 
dünnflüssig ist, auf 23 Q zu fallen. Von 1365 bis 1380° wurde 
eine Vergrößerung der Leitfähigkeit nicht mehr beobachtet. 
Demgemäß bewegt sich der Widerstand im Festen bis 
etwa 1260° in Grenzen von mehreren Tausenden bis gegen 
700 während des Schmelzens von 1260 bis 1310° fällt er 
auf zirka 90 um nach dem Schmelzen noch weit mehr zu fallen; 
von 1345° findet nur noch geringfügige Veränderung statt. Bei 
diesem Versuche war das Tonminimum von 1260° ein sehr 
scharfes und nur, solange festes, nicht zusammengebackenes 
Pulver vorhanden war, ist es wenig scharf. 
Labradorit (Fig. 3). 
Zeit 
Tem- 
peratur 
Wider- 
stand 
Anmerkung 
3h 45m 
1130° 
5536 
3 49 
1145 
5250 
3 56 
1155 
4650 
Ziemlich scharfes Minimum. 
4 04 
1175 
3762 
4 12 
1195 
3000 
4 21 
1200 
2195 
